## ANALISIS PENGARUH BIJI KARET TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Fadhila Firdausa 1 , Raja Marpaung 2 ,  Sri Rezki Artini 3 , Annadiyah Farah Diba 4 , Vicky Wisma Ria 5 , Arista Widya Iryani 6
1,2,3,4,5,6 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Kota Palembang Email: fadhilafirdausa@polsri.ac.id

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  konstruksi  telah  mencapai  masa  peduli  terhadap  lingkungan.  Banyak  hal yang  telah  dikembangan  untuk  mendukung  konstruksi  yang  ramah  lingkungan.  Hal  ini  bisa  dimulai dari penggunaan campuran bahan alam kedalam campuran bahan konstruksi. Beton merupakan bahan konstruksi  yang  sering  digunakan  di  Indonesia,  mengingat  dari  kemudahan,  harga,  dan  keawetan. Seiring  perkembangan  zaman  beton  telah  mengalami  banyak  kemajuan  salah  satunya  dalam penyusunan  campuran  pembuat  beton  dan  untuk  mendukung  beton  yang  ramah  lingkungan  maka digunakan  campuran  bahan  alam  sebagai  pengganti  salah  satu  material  penyusun  beton.  Sumatera Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  dipulau  sumatera  yang  memiliki  perkebunan  karet  yang melimpah. Jumlah dari perkebunan karet yang sangat banyak membuat limbah karet semakin banyak salah  satunya  biji  karet.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pengolahan  limbah  biji  karet  agar  mengurangi jumlah  limbah  biji  karet  dan  dapat  digunakan  untuk  menaikkan  ekonomi  masyarakat  sekitar.  Karet sendiri  memiliki  banyak  keuntungan  dalam  bidang  industri.  Dalam  pemanfaatannya  karet  telah banyak  digunakan,  namun  belum  ada  yang  menggunakan  biji  karet  sebagai  bahan  substitusi  agregat kasar  dalam  penyusunan  beton  tanpa  bahan  kimia  lainnya.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  akan membahas  mengenai  campuran  biji  karet  sebagai  substitusi  agregat  kasar.  Bahan  yang  digunakan untuk membuat beton adalah semen portland tipe I, agregat kasar dan halus dari daerah Tanjung Raja, dan  biji  karet  yang  digunakan  adalah  dari  daerah  Sembawa.  Substitusi  agregat  kasar  menggunakan campuran biji karet sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% yang diuji selama umur beton 7 hari, 14 hari dan 28  hari. . Kuat  tekan  dari  substitusi  biji  karet  dengan  persentase  5%  menunjukkan  nilai  kuat  tekan paling  besar  yaitu  sebesar  19,33  MPa.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin besar penggunaan biji karet maka kuat tekan semakin menurun.
Kata Kunci : Teknologi Konstruksi, Ramah Lingkungan, Biji Karet, Kuat Tekan Beton

## ABSTRACT
The  development  of  technology  construction  has  reached  a  period  of  caring  for  the  environment. Many  things  been developed to  support  environmentally  friendly  construction.  Itcan  be started  from the  use  of  a  mixture  of  natural  ingredients  into  a  mixture  of  construction  materials.  Concrete  is  a construction  material  that  is  often  used  in  Indonesia,  given  its  ease,  price,  and  durabilityAlong  with the  development  of  the  concrete  periods  has  experienced  many  advances,  one  of  which  is  in  the drafting of a combined mix of making concrete, and to supporting environmentally friendly concrete, a mixture of natural materials are used as one of the making material of concrete.South Sumatra is one of  the  islands  in  Sumatra,  which  has  an  abundant  plantation  of  rubber.  The  large  number  of  rubber plantations makes rubber waste more and more, one of which is rubber seeds. Therefore it is necessary to  treat  rubber  seed  waste  in  order  to  reduce  the  amount  of  rubber  seed  waste  and  can  be  used  to improve the economy of the surrounding community.   The rubber itself has many advantages in the industrial  field.  Utilization  of  rubber  has  been  widely  used,  but  no  one  has  used  rubber  seeds  as  an aggregate substitution material in making a concrete without other chemicals. Therefore this research will discuss  the rubber seed mixture as a substitute for coarse aggregate. The material used to make concrete  is  portland  type  I  cement,  coarse  and  fine  aggregate  from  the  Tanjung  Raja  area,  and  the rubber seeds used are from the Sembawa area. Coarse aggregate substitution using a mixture of rubber seeds    5%,  10%,  15%,  and  20%  were  tested  during  the  age  of  concrete  of  7  days,  14  days,  and  28 days.. The compressive strength of rubber seed substitution with a percentage of 5% shows the  most significant  compressive  strength  value  of  19.33  Mpa.  From  the  test  results  of  this  study  it  can  be concluded that the greater the use of rubber seeds, the lower the compressive strength.
Keywords: technology construction, environmentally friendly, rubber seeds, concrete compressive strength

## 1. PENDAHULUAN
Sumatera  Selatan  merupakan  salah  satu  penghasil  karet  terbesar  di  Indonesia  hal  ini  disebabkan  banyaknya perkebunan karet yang ada di Sumatera Selatan. Hal ini membuat limbah dari karet yaitu biji karet  memiliki jumlah yang  banyak.  Oleh  karena  itu  diperlukan  cara  untuk  mengolah  biji  karet  agar  memiliki nilai  guna,  nilai  ekonomis dan  mengurangi  jumlah  limbah  dari  biji  karet  itu  sendiri.  Tanaman  karet  merupakan  tanaman  perkebunan  yang bernilai  ekonomis  tinggi.Tanaman  karet  menghasilkan  biji  karet  dalam  jumlah  banyak.  Biji  karet  terdapat  dalam setiap  ruang  buah.  Jumlah  biji  berkisar  tiga  sampai  enam  sesuai  dengan  jumlah  ruang.  Ukuran  biji  besar  dan memiliki kulit yang keras. Warnanya coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas. Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar tunggang. Biji karet mempunyai bentuk ellipsoidal dengan panjang 2,5cm sampai 3 cm.. Biji karet terdiri dari 40-50% kulit yang keras berwarna coklat, 50-60% kernel yang berwarna putih kekuningan. Kandungan air dalam biji karet cukup besar. Kegunaan karet sendiri sangat banyak dalam dunia industri. Salah satunya penggunaan industri ban otomotif yang memiliki durasi penggunaan yang pendek sehingga menyebabkan  produksi  karet  terus  mengalami  peningkatan.  Karena  produksi  karet  yang  terus  meningkat  maka produksi limbah karet pun ikut meningkat. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil karet terbesar di sumatera. Besarnya produksi karet di Sumatra Selatan membuat pemanfaatan limbah karet sangatlah diperlukan untuk  menekan  laju  pertambahan  limbah.  Oleh  karena  itu  diperlukan  kajian  untuk  mengolah  limbah  biji  karet tersebut  agar  dapat  mengurangi  dampaknya  terhadap  lingkungan  dan  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomi  dari  biji karet tersebut.
Pada  masa  ini  penggunaan  beton  dalam  dunia  konstruksi  masih  sangat  tinggi.  Beton  merupakan  campuran  semen dan  bahan  dari  alam  yaitu  air,  pasir,  dan  kerikil.  Dengan  melihat  perkembangan  saat  ini  maka  diperlukan  bahan beton yang ramah lingkungan. Oleh karena itu diperlukan bahan pembuat beton yang berasal dari limbah agar beton menjadi  beton  ramah  lingkungan  namun  memenuhi  uji  syarat  kekuatan  beton.  Biji  karet  merupakan  salah  satu limbah  karet  yang  akan  digunakan  sebagai bahan  pengganti  dari  agregat kasar  dalam  campuran  pembuatan beton. Diharapkan nantinya dengan penggunaan biji karet sebagai bahan pengganti agregat kasar dapat menjadi salah satu referensi untuk mengurangi limbah karet, menjadikan beton yang ramah lingkungan, dan aman digunakan sebagai bahan baku konstruksi.
Penelitian terdahulu mengenai penggunaan biji karet dan penggunaan bahan alam dapat dijelaskan seperti penelitian berikut:  Kajian  Eksperimental  Penggunaan  Limbah  Biji  Karet  Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada  Campuran Beton Ringan Kombinasi Pasir Tanjung Raja dan Conplast WP421  (Shela Yuhesti, 2014) Penelitian ini membahas mengenai  pemanfaatan  biji  karet  sebagai  pengganti  agregat  kasar.  Adapun  material  pasir  yang  digunakan  yaitu material pasir Tanjung Raja dan menggunakan bahan tambahan Conplast WP421. Persentase agregat menggunakan biji karet yaitu dengan perbandingan 25%, 50%, dan 75%. Adapun benda uji yang akan diuji yaitu benda uji dengan umur 7 hari, 21 hari, dan 28 hari. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa semakin banyak biji karet yang digunakan maka beton akan semakin ringan dan kuat tekan beton semakin menurun.
Penelitian terkait juga telah dilakukan dengan judul Pengaruh bahan tambahan Conplast WP421 terhadap kuat tekan beton  cukup  besar  dimana  hasil  uji  kuat  tekan  beton  yang  diberi  bahan  tambahan  Conplast  WP421  naik  hingga 18,94%.  Kajian  Eksperimental  Penggunaan  Limbah  Biji  Karet  Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada  Campuran Beton Ringan Kombinasi Pasir Tulung Selapan dan Conplast WP421 (Evi Heriyani, 2014) Penelitian ini membahas mengenai  pemanfaatan  biji  karet  sebagai  pengganti  agregat  kasar.  Adapun  material  pasir  yang  digunakan  yaitu material  pasir  Tulung  Selapan  dan  menggunakan  bahan  tambahan  Conplast  WP421.  Persentase  agregat menggunakan  biji  karet yaitu  dengan  perbandingan 25%, 50%,  dan 75%.  Adapun benda  uji  yang  akan diuji  yaitu benda  uji  dengan  umyr  7  hari,  21  hari,  dan  28  hari.  Dari  hasil  pengujian  didapatkan  bahwa  semakin  sedikit penggunaan persentase biji karet kuat tekan semakin meningkat dan sebaliknya. Pengaruh bahan tambahan Conplast WP421  dan  pasir  Tulung  Selapan  terhadap  kuat  tekan  beton  cukup  besar  dimana  hasil  uji  kuat  tekan  beton  yang diberi bahan tambahan Conplast WP421 lebih besar dari pada kuat tekan beton normal. Pengaruh penggunaan pasir Tulung Selapan ini memiliki kandungan silika yang membuat berat beton bertambah dan kuat tekan meningkat.
Penelitian terkait juga telah dilakukan dengan judul Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Material Tambahan Beton  (Gusni  Vitri  dan  Hazmal  Herman,  2019).  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Laboratorium  menggunakan campuran  bahan  tambahan  yang  berasal  dari  limbah  kelapa  sawit.  Limbah  kelapa  sawit  cukup  banyak  terdapat  di Provinsi Sumatera Barat karena pabrik kelapa sawit menyebar di Kabupaten Pasaman Barat. Limbah kelapa sawit yang  digunakan  adalah  cangkang  dari  kelapa  sawit,  sebagai  variasi  dari  agregat  kasar  dan  limbah  pembakaran cangkang  kelapa  sawit  atau  abu  boiler  sebagai  variasi  dari  agregat  halus.  Material  yang  digunakan,  akan  diuji terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan SNI beton dan akan dibuat komposisi adukan beton dengan kualitas mutu tepat 25 MPa. Hasil pemeriksaan uji laboratorium menyatakan bahwa karakteristik untuk agregat halus dan agregat kasar  dapat  digunakan  karena  memenuhi  standar  SNI.  Begitupun  dengan  limbah  kelapa  sawit,  didapatkan  bahwa untuk  analisa  saringan,  berat  jenis,  penyerapan  telah  memenuhi  standar  SNI  sehingga  dapat  digunakan  sebagai
pengganti agregat dengan jumlah tidak lebih dari 10% untuk abu boiler kelapa sawit dan tidak lebih dari 30% untuk cangkang kelapa sawit. Hasil Kuat Tekan Beton rata-rata pada hari ke7 dan hari ke-28 di dapatkan sebesar 21 Mpa, belum memenuhi estimasi awal kuat tekan yang diinginkan sebesar 25 MPa. Kata kunci: Abu Boiler Kelapa Sawit, Campuran Beton, Cangkang Kelapa Sawit, Mutu Beton
Penelitian  terkait  limbah  juga  dilakukan  dengan  judul  Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Menggunakan  Substitusi  Bahan Ramah  Lingkungan  (Andina  Prima  Putri,  dkk.,  2018)  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mencari  solusi  untuk pengganti bahan – bahan beton yang semula dari alam beralih kebahan limbah seperti cangkang kerang, abu sekam dan  fly  ash.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mencari  kuat  tekan  beton  ramah  lingkungan.  Metode  penelitian  ini menggunakan SNI tata cara pembuatan rencana campuran beton normal kemudian beton diuji pada usia beton 7,14 dan  28  hari.  Pada  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  semakin  banyak  campuran  cangkang  kerang  maka  kuat  tekan beton  semakin  menurun.  Kuat  tekan  beton  terbesar  ada  pada  campuran  BUFC  2-1  dengan  kuat  tekan  beton  23,9 MPa.
Penelitian  terkait  campuran  limbah  terhadap  beton  selanjutnya  juga  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  yaitu Pemanfaatan  Limbah Bottom  Ash Sebagai  Substitusi  Agregat  Halus  Dalam  Pembuatan  Beton  (Zulmadi  Darwis, dkk., 2015) . Hasil penelitian ini menyatakan beton tipe C yang memiliki kuat tekan terbesar yaitu campuran bottom ash  sebagai  pengganti  agregat  halus  yang  dicuci  dan  dikeringkan  dengan  oven  selama  24  jam.  Uji  Eksperimental Kuat Tekan Beton Daur Ulang Dengan Bahan Tambah Abu Terbang ( Fly Ash ) Dan Sebuk Kaca Sebagai Substitusi Parsial  Semen  (Meri  Apsari  Punusingan,  dkk.,  2017)  hasil  penelitian  ini  variasi  campuran  20%  fly  ash  dan  5% serbuk  kaca  memiliki  nilai  kuat  tekan  yang  optimum.  Pembuatan  Beton  Dengan  Campuran  Limbah  Plastik  Dan Karakteristiknya  (Yessi  Rismayasari,  dkk.,  2012)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  penambahan  limbah  plastik sebesar  4%  memiliki  nilai  paling  baik  untuk  uji  kuat  tekan,  uji  impact,  dan  uji  konduktivitas  thermal.  Pembuatan Beton Ringan Berbasis Sampah Organik (Ety Jumiati dan Masthura, 2018) hasil penelitian ini menghasilkan beton dengan  kuat  tekan  optimum  dengan  komposisi  sampah  25%  volume  dan  resin  lateks  12%.  Pemanfaatan  Limbah Keramik  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  (Revisdah  dan  Ririn  Utari,  2018)  hasil  penelitian  menunjukkan  kuat  tekan optimum  beton  berada  pada  komposisi  14%  limbah  keramik.  Inovasi High  Early  Stength  Concrete Dengan Pemanfaatan    Limbah  Batu  Granit,  Cangkang  Kerang  dan Fly  Ash (Wahyu  Hudha  Prasetya,  dkk.,  2019)  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuat tekan maksimum yang dihasilkan menggunakan komposisi kerikil 40% dan granit  60%.  Pemanfaatan  Limbah  Industri Mill  Scale dan Sandblast Sebagai  Campuran  Agregat  Halus  Dalam Pencampuran  Beton  (Siti  Ulfah,  dkk.,  2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  campuran sandblast 30% mendapatkan hasil kuat tekan tertinggi sebesar 25,26 MPa. Pemanfaatan Limbah Pecahan Keramik Sebagai Agregat Kasar  Campuran  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  (Asmasi  Suria,  dkk.,  2017)  hasil  pengujian didapatkan bahwa penggantian agregat kasar dengan pecahan keramik sebesar 40% memiliku kuat tekan maksimal sebesar 23,95 MPa. Studi Analisis Limbah Terak Besi Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus pada Pembuatan Paving Block (Tetty Anggraeni, dkk., 2018) hasil penelitian didapatkan kuat tekan paving bloack tertinggi sebesar 335,28 Kg/cm 2 dengan komposisi semen : pasir : terak besi yaitu 1:3:3. Pemanfaatan Limbah Gypsum Board Dan Batu Bata Merah Untuk Substitusi Semen Pada Pembuatan Beton (Didik Hadi Prayogo, dkk., 2019) hasil penelitian ini  menunjukkan  kuat  tekan  tertinggi  sebesar  250,56  kg/cm 2 dengan  komposisi  masing-masing  10%  untuk  bata merah dan gypsum .  Pemanfaatan Limbah Plastik LDPE Sebagai Pengganti Agregat Untuk Pembuatan Paving Blok Beton (Budhi Indrawijaya, dkk., 2019) hasil penelitian menunjukkan penambahan 10% limbah plastik menghasilkan nilai kuat tekan terbesar.
Dari  penelitian  terdahulu  diatas  maka  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  penggunaan  subsititusi  biji  karet tanpa  menggunakan  baham  kimia  tambahan  dan  besarnya  persentase  substitusi  maksimal  hanya  sebesar  20%. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memanfaatkan limbah biji karet yang ada dan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan fungsi dari biji karet itu sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada diagram alir penelitian yang dapat dilihat pada gambar  1.  Pengujian  sifat  fisik  bahan  dan  pembuatan  benda  uji  dilakukan  di  laboratorium  Politeknik  Negeri Sriwijaya Palembang. Adapun bagan alir metode penelitian dapat dilihat pada berikut :

## Gambar 1. Bagan Alir Metode Penelitian
Limbah biji karet yang digunakan pada penelitian ini didapat dari daerah Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Semen yang digunakan adalah  semen portlan tipe I. Agregat kasar yang digunakan mempunyai ukuran  1-2  yang didapat dari daerah  Tanjung  Raja  Kabupaten  Ogan Ilir  Sumatera  Selatan  dan  agregat  halus  yang digunakan didapat dari daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.Adapun variasi benda uji yang dibuat  berdasarkan variasi  persentase  kombinasi  biji  karet yang  disubstitusikan  dengan agregat  kasar  dapat  dilihat pada tabel 1:
Tabel 1. Variasi Pengujian Biji Karet No. Variasi Umur (Hari) 1. Normal 7,14,28 2. 5 % Biji Karet 7,14,28 3. 10% Biji Karet 7,14,28 4. 15% Biji Karet 7,14,28 5. 20% Biji Karet 7,14,28

## 3. HASIL PENGUJIAN SIFAT FISIK BAHAN
Semen  yang  digunakan  adalah  semen  portland  tipe  I.  Berdasarkan  hasil  pengujian  konsistensi  semen  memenuhi syarat  SNI  15-2049-2004  dengan  penurunan  sebesar  11  mm  dengan  kandungan  air  sebanyak  24%.  Jumlah  air tersebut telah memenuhi standar dimana jumlah air untuk mencapai konsistensi normal semen berkisar antara 22% - 28%.  Pengujian  waktu  ikat  semen  membutuhkan  waktu  selama  104,5  menit  dengan  metode  pengujian  telah memenuhi  syarat  SNI  15-2049-2004.  Pengujian  berat  jenis  semen  portland  tipe  I  sebesar  3,09  gr/m 3 .  Nilai  berat
Mulai
Studi Pustaka Persiapan Bahan dan Alat
Pengujian Sifat Fisik Semen, Agregat Halus, Agregat Kasar dan Biji Karet
Mix Design Pembuatan Benda Uji Pengujian Benda Uji Analisis Data Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
Selesai
jenis semen tersebut telah memenuhi nilai standar. Adapun nilai standar untuk berat jenis semen yaitu sebesar 3,0  – 3,2 gr/m 3 .
Dari  pengujian  berat  jenis  bulk/density  agregat  kasar  didapat  nilai  rata-rata  2,43  gr/m 3 dan  berat  jenis  Saturated Surface  Dry  (SSD)  nilai  rata-rata  250  gr/m 3 berdasarkan  SNI  03-1969-1990  nilai  tersebut  memenuhi  standar  nilai yang disyaratkan untuk berat jenis. Dari pengujian berat jenis bulk/density agregat halus didapat nilai rata-rata 2,15 gr/m 3 dan  berat  jenis  Saturated  Surface  Dry  (SSD)  nilai  rata-rata  2,21  gr/m 3 berdasarkan  SNI  03-1970-1990  nilai tersebut memenuhi standar nilai yang disyaratkan untuk berat jenis.Berdasarkan SNI 03-1968-1990 didapatkan hasil analisis saringan agregat halus termasuk dalam zona 3 seperi gambar 1:
Gambar 1. Analisa Saringan Agregat Halus
Setelah melakukan pengujian sifat fisik langkah selanjutnya adalah membuat benda uji berdasarkan SNI 03-2834- 1993.Berikut  merupakan  gambar  dari  biji  karet  dari  daerah  Sembawa  yang  disubstitusikan  kedalam  agregat  kasar dengan persentase 5%, 10%, 15% dan 20%.
Gambar 2. Biji Karet

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Benda uji setelah umur 28 hari ditimbang beratnya untuk mengetahui pengaruh biji karet terhadap berat beton. Hasil berat benda uji dapat dilihat pada gambar berikut:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.01 0.1 1 10 Lolos (Per sen ) Diameter Saringan (mm) Batas Bawah Saringan Pasir
Batas Atas
Gambar 3. Berat Benda Uji Terhadap Variasi Komposisi Campuran Biji Karet
Dari hasil berat benda uji terhadap variasi komposisi campuran biji karet maka dapat dilihat bahwa semakin besar komposisi campuran biji karet maka semakin ringan berat benda uji. Hal ini disebabkan komposisi biji karet lebih ringan  karena  memiliki  rongga  atau  ruang  kosong  diantara  kulit  dan  isi  biji  karet  sehingga  menyebabkan  ruang dalam benda uji semakin besar.

## Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Beton Terhadap Umur Beton
Setelah  umur  benda  uji  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari  dilakukan  pengujian  untuk  mengetahui  kuat  tekannya sesuai standar SNI 03-1974-1990. Maksimal kuat tekan yang didapatkan yaitu untuk penggunaan biji karet sebagai substitusi agregat kasar hanya sebesar 5% dengan kuat tekan 15,37 MPa umur 7 hari, 16,69 MPa umur 14 hari, dan 19,33  MPa  umur  28  hari.  Untuk  penambahan  komposisi  biji  karet  sebesar  10%,  15%  dan  20%  kuat  tekan  beton semakin menurun.
Dari hasil berat benda uji terhadap variasi komposisi campuran biji karet maka dapat dilihat bahwa semakin besar komposisi campuran biji karet maka semakin kecil kuat tekan beton. Hal ini disebabkan penambahan komposisi biji karet  menyebabkan  penambahan  rongga  pada  benda  uji  serta  bentuk  biji  karet  yang  tidak  memiliki  ruas  seperti agregat kasar yang dapat berfungsi sebagai daya ikat semen. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan dengan kadar komposisi biji karet yang lebih sedikit dan dengan tambahan bahan kimia lainnya.
0%, 11.8742
5%, 11.2267 10%, 10.88245 15%, 10.28775 20%, 10.21225 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8 12 0% 5% 10% 15% 20% 25% B e rat B e n d a Uj i (k g) Variasi Komposisi Campuran Biji Karet (%) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 7 Hari 14 Hari
28 Hari 0% 21.03 25.37 27.82 5% 15.37 16.69 19.33 10% 12.26 13.96 16.22 15% 10.85 11.98 14.81 20% 10.09 11.79 14.05
K u at Tek an B e to n (M Pa)

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah subsitusi biji karet kedalam agregat kasar sebaiknya tidak boleh  lebih  dari  5%  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  diperlukan  penambahan  bahan  kimia  lainnya.  Dari hasil  penelitian  subsitusi  karet  dapat  digunakan  untuk  konstruksi  untuk  beton  non  struktur  atau  konstruksi  yang menahan beban yang ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, T. dkk. (2018). “Studi Analisis Limbah Terak Besi Sebagai Pengganti Sebagian Aggregat Halus Pada Pembuatan Paving Block”.  Jurnal Wahana Teknik Sipil. Vol. 23. 37-46.
Darwis, Z. dkk. (2015). “Pemanfaatan Limbah Bottom  Ash Sebagai  Substitusi Agregat  Halus Dalam Pembuatan Beton”. Jurnal Fondasi. Vol. 4, 52-57.
Heriyani, E. (2014). “Kajian Eksperimental Penggunaan Limbah Biji Karet Sebagai Pengganti Agregat Kasar Pada Campuran  Beton  Ringan  Kombinasi  Pasir  Tulung  Selapan  Dan  Conplast  WP421”.  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Lingkungan, Vol. 2. 336-342.
Indrawijaya,  B.  dkk.  (2019).  “Pemanfaatan  Limbah  Plastik  LDPE  Sebagai  Pengganti  Agregat  Untuk  Pembuatan Paving Blok Beton”. Jurnal Ilmiah Teknik Kima UNPAM. Vol. 3. 1-7.
Jumiati,  E.  dan  Masthura.  (2018).  “Pembuatan  Beton  Ringan  Berbasis  Sampah  Organik”.  Jurnal  Ilmu  Fisika  dan Teknologi. Vol. 2. 15-22.
Prasetya,  W.  H.  dkk.  (2019).  “Inovasi High  Early  Stength  Concrete Dengan  Pemanfaatan  Limbah  Batu  Granit, Cangkang Kerang dan Fly Ash”. Jurnal Proyek Teknik Sipil. Vol. 2. 24-30.
Prayogo, D. H. dkk. (2019). “Pemanfaatan Limbah Gypsum Board Dan Batu Bata Merah Untuk Substitusi Semen Pada Pembuatan Beton”. Jurmateks. Vol. 2. 333-342.
Punusingon,  M.  A.  dkk.  (2019).  “Uji  Eksperimental  Kuat  Tekan  Beton  Daur  Ulang  Dengan  Bahan  Tambah  Abu Terbang (Fly Ash) Dan Serbuk Kaca Sebagai Substitusi Parsial Semen”. Jurnal Sipil Statik, Vol. 7, 57-66. Putri,  A.P.  dan  Tobing,  A.K.  “Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Menggunakan  Substitusi  Bahan  Ramah  Lingkungan”. Jurnal Kajian Teknik Sipil, Vol. 3, 105-109.
Revisdah,  dan  Utari,  R.  (2018).  “Pemanfaatan  Limbah  Keramik  Terhadap  Kuat  Tekan Beton”.  Seminar  Nasional Sains dan Teknologi 2018, 17 Oktober 2018, 1-10.
Rismayasari,  Y.  dkk.(2012).  “Pembuatan  Beton  Dengan  Campuran  Limbah  Plastik  Dan  Karakteristiknya”. Indonesian Journal of Applied Physics. Vol. 2. 24-30.
Suria,  A.  dkk.  (2017).  “Pemanfaatan  Limbah  Pecahan  Keramik  Agregat  Kasar  Campuran  Dan  Pengaruhnya Terhadap Kuat Tekan Beton”. Jurnal Umum Teknik Terapan. Vol. 4. 16-24.
Standar  Nasional  Indonesia  03-1968-1990.  “Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar”.Badan  Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-1969-1990.  “Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Agregat  Kasar”.Badan    Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-1970-1990.  “Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Agregat  Halus”.Badan    Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-2834-1993.  “Tata  Cara  Rencana  Pembuatan  Campuran  Beton  Normal”.Badan Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-1974-1990.  “Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Benda  Uji  Silinder  yang Dicetak”.Badan  Standarisasi Nasional.
Standar Nasional Indonesia 15-2049-2004.” Semen Portland”. Badan  Standarisasi Nasional.
Ulfah,  S.  dkk.  (2017).  “Pemanfaatan  Limbaj  Industri  Mill Scale  dan  Scanblast  Sebagai  Campuran  Agregat  Halus Dalam Pencampuran Beton”. Jurnal Civitech Teknik Sipil Universitas Serang Raya. Vol 1. 1-14.
Vitri, G. Dan Herman, H. (2019). “Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Material Tambahan Beton”.  Jurnal Teknik Sipil ITP, Vol. 2, 78-87.
Yuhesti,  S.  (2014).  “Kajian  Ekspeimental  Penggunaan  Limbah  Biji  Karet  Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada ampuran  Beton  Ringan  Kombinasi  Pasir  Tanjung  Raja  Dan  Conplast  WP421”.  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Lingkungan, Vol. 2, 434-444.